Nr. 2 Sitzung vom 8. Jänner. F. Seeland. ;;7 



bestockter Waldgrund, während die Ostsoite meist kahlen Alpen- 

 grund zeigt, und fällt diese westseil ige Lehne steil in den Malborget- 

 Graben ab, während die Ostseite des Kok flach nach Uggowitz abdacht. 



Danini, und weil im Malborget- Graben schon eine Strasse be- 

 steht, hat man die Lagerstätte auf der Westseite des Kok in Angriff 

 genommen. Weiden die Erze etwa 10U M. tiefer durch einen 

 Unterbau gewonnen und mittelst Seilbremse zur Malborget-Strasse ge- 

 bracht, so wird ihre Erbauung und die Förderung nicht hoch zu 

 stehen kommen. Natürlich wären sie dann entweder an Ort und 

 Stelle zu Ferromangan zu verschmelzen, was heute grosse Bedeutung 

 für den Bessemer-Process hat, — oder aber per Bahn zu versenden, 

 oder endlich als Erze zu verkaufen. 



Herr Globocnik hat bereits 3 Grubenmassen freigefahren, welche 

 nach Stunde 5 gelagert sind und noch den obersten Schurfbau an 

 der Üstseite des Kok einschliessen. Ueberdiess sind 18 Freischürfe 

 über das Erzterrain gelegt. 



Die Analysen des Wiener Hauptprobiramtes zeigen folgende 

 Bestandteile der Erze: 



A. Braunstein. 



I. 51'78 Proc. Mangansuperoxyd oder 40'19 Proc. Mangan 



11. o9 1 „ „ „ „ „ 



HI. 71-4 „ „ „ - 



IV. 81-7 , 61-6 , 



B. Rotheisenstein. 



50-67 Proc. Eisen 

 0*6 B „ Mangan 

 0'07 „ Phosphor, 

 dann unlöslicher Rückstand (Kieselthon), circa 17 Proc. lösliche Thon- 

 erde, 4 x /3 Proc. Kalk und geringe Spuren Magnesia und Kupfer. 



Analysen beim Hochofen Prevali zeigen bei 100 Grad getrock- 

 neter Substanz: 



I. Braunstein 45*32 Proc. Mangan 



(1. Sorte) 0-050 „ Phosphor 



II. Braunstein 34*59 „ Mangan 



(2. Sorte) 0"113 „ Phosphor 



I. Rotheisenstein 55 - 68 Proc. Fe 

 3-53 „ AI 

 12'85 „ Rückstand als Silicium. 

 Herr Globocnik hat bereits 400 Ctr. des Rotheisensteines in 

 seinem Hochofen verarbeitet und bei 16 Proc. Kalkzuschlag mit 49 Proc. 

 Ausbringen schönes Graueisen producirt, welches sich auf den Frisch- 

 feuern recht gut verarbeiten Hess. 



Die Rotheisen- und Braunstein-Lagerstätte ist jedenfalls schön 

 zu nennen, und scheint sowohl dem Streichen, als dem Verflachen 

 nach anzuhalten, so dass auf viele Jahre Erze da sind. Ungünstige 

 Umstände sind : die hohe Gebirgslage und beschwerliche Förderung ; 

 günstige aber: die Nähe der Tarvis-Ponteba-Bahn, und der heutige 

 Werth der Manganerze. 



K. k. geolog. Reichsanstalt. 1878. Nr. 2. Verhandlungen. 6 



